— 228 - 



Riuscii a prepararne alcuni grammi; e li tolsi solo dalla parte mediana 

 delle fibre, perchè le estremità di quest'ultime portano sempre appiccicato 

 dell'arsenico nativo. 



L'analisi chimica mi diede i risultati seguenti: 



As 





90,91 



As 2 0 3 





5,23 



Sb 





1,03 



Pb 





1,02 



Ag 





0,83 



Cu 





0,12 



Fe 





0,07 



S 





0,74 







99,95 



Va notato che dal materiale originale, per mezzo di ammoniaca, si estrae 

 la quantità suindicata di As 2 0 3 , così che noi possiamo eliminare i 5,23°/© 

 che forse non sono altro che piccole quantità di arsenolite inchiuse tra le 

 fibre del minerale, 0 anche un prodotto d'ossidazione del medesimo. Così pure 

 trascurabili sono gli 0,07 °/o di ferro. 



Riducendo allora i dati dell'analisi a 100. e calcolando il rapporto ato- 

 mico degli elementi accessori dell'arsenico, abbiamo : 



Rapporto atomico 



As 



= 96,04 





Sb 



= 1,09 . . 



. 9 



Pb 



- 1.08 . . 



• 5 



Ag 



= 0 88 . . 



. 8 



Cu 



= 0,13 . . 



. 2 



S 



0,78 . . 



. 24 





100,00 





Stabilendo il rapporto atomico, da principio intendevo indagare sulla 

 eventuale presenza d'un solfosale incluso nella massa preponderante dell'As 

 metallico del nostro materiale d'analisi; ma ben presto mi convinsi che 

 per tutti i solfosali considerabili si ha sempre un forte eccesso di zolfo 

 libero. 



D'altra parte è noto come insieme con l'arsenico nativo di altre località 

 si trovi sempre dell'antimonio metallico, il quale talora suole anche rico- 

 prire gli arnioni di arsenico con una sottile patina, caratteristica pel suo 

 color bianco che non annerisce all'aria: ciò che venne osservato anche su 

 materiale del nostro giacimento. 



